CllISTAUX MIXTES DANS DES SYSTEMES TBllNAIRES. 



499 



le voisinage de m et de y//., . Ou reconnaît aisément que ces deux bandes 

 sont opposées par leurs isothermes de fusion, ainsi que le représente 

 la fig. 21. 



A une certaine température les deux bandes se fusionnent en ^, de 

 sorte que le champ des cristaux mixtes, qui était continu au-dessus de 

 cette température, est maintenant séparé en deux portions. Par une 

 nouvelle augmentation de la température les deux bandes se séparent 

 de nouveau; rime des parties se déplace vers B , tandis que l'autre se 

 déplace vers AC. On y oit sur la 

 figure que Jious supposons que le 

 point de solidification de la sub- 

 stance yi est plus bas que celui de 

 G; eu effet, la bande passant par 

 A se termine encore sur le côté CB. 

 Si par contre A se solidifiait à une 

 plus haute température que C, la 

 bande passant par C devrait se ter- 

 miner sur ylB. 



A des températures qui sontplus 

 élevées que les points de congéla- 

 tion de yl et de C, la bande aboutit de part et d'autre sur le côté yiC, 

 et elle disparaît sur ce côté au point j\I , qui fait cojinaître la composi- 

 tion du liquide dont la température de solidification est un maximum. 



Il y a donc, dans le cas que nous considérons, cpiatre cristaux mix- 

 tes, savoir M, /«, w, et R, qui peuvent coexister avec des liquides do 

 même composition; ces cristaux mixtes n'offrent donc pas d'intervalle 

 de fusion, mais ont un point de fusion bien déterminé. Cependant, si 

 la température de solidification de M est un maximum et si celles de m 

 et /«, sont des minima, celle de 11 n'est.ni un maximum, ni un minimum. 



Si l'on envisage les isothermes de fusion et de solidification dans le 

 voisinage des points A, B, C, M, in, rn^ et II, on trouve que toutes 

 les courbes de solidification de première espèce doivent concourir pour 

 une partie en m et poiir une autre en w,,. On reconnaît aussi que toutes 

 ces courbes doivent jjartir des points M et B. Il résulte de la considé- 

 ration des bandes hétérogènes dans le voisinage du point 11 que de ce 

 point partent deux courbes de solidification, dont l'une va vers m et 

 l'autre vers »«, ; en ce point aboutissent d'ailleurs deux pareilles cour- 

 bes, venant de B et M. En tout on a donc quatre faisceaux de courbes 



